टंगस्टन

टंगस्टन, या वोल्फ्राम, प्रतीक (रसायन विज्ञान) डब्ल्यू और परमाणु संख्या 74 के साथ एक रासायनिक तत्व है। टंगस्टन एक दुर्लभ धातु है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से लगभग विशेष रूप से अन्य तत्वों के साथ यौगिकों के रूप में पाई जाती है। इसे 1781 में एक नए तत्व के रूप में पहचाना गया था और पहली बार 1783 में एक धातु के रूप में अलग किया गया था। इसके महत्वपूर्ण अयस्कों में स्कीलाइट और वुल्फ्रामाइट शामिल हैं, बाद वाले ने तत्व को इसका वैकल्पिक नाम दिया।

मुक्त तत्व इसकी मजबूती के लिए उल्लेखनीय है, विशेष रूप से तथ्य यह है कि इसमें कार्बन को छोड़कर सभी ज्ञात तत्वों का उच्चतम गलनांक होता है (जो सामान्य दबाव में उर्ध्वपातित होता है), पिघलने पर 3422 C. इसका उच्चतम क्वथनांक भी है 5930 C. इसका घनत्व है 19.30 g/cm3, यूरेनियम और सोने की तुलना में, और सीसा की तुलना में बहुत अधिक (लगभग 1.7 गुना)। पॉलीक्रिस्टलाइन टंगस्टन एक आंतरिक रूप से भंगुर है  और कठोरता सामग्री (मानक स्थितियों के तहत, जब असंबद्ध), यह धातु के लिए मुश्किल बना रही है। हालांकि, शुद्ध सिंगल-क्रिस्टलीय टंगस्टन में अधिक लचीलापन होता है और इसे हार्ड-स्टील हैक्सॉ से काटा जा सकता है। टंगस्टन कई मिश्र धातुओं में होता है, जिसमें कई अनुप्रयोग होते हैं, जिनमें गरमागरम प्रकाश बल्ब तंतु, एक्स-रे ट्यूब, गैस टंग्सटन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड, सुपरलॉइज़ और विकिरण सुरक्षा शामिल हैं। टंगस्टन की कठोरता और उच्च घनत्व इसे काइनेटिक ऊर्जा भेदक में सैन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। टंगस्टन यौगिकों का उपयोग अक्सर औद्योगिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है।

तीसरी संक्रमण धातु श्रृंखला में टंगस्टन एकमात्र धातु है जो जैव अणुओं में होने के लिए जानी जाती है, जो बैक्टीरिया और आर्किया की कुछ प्रजातियों में पाई जाती है। हालांकि, टंगस्टन मोलिब्डेनम और तांबे के चयापचय में हस्तक्षेप करता है और पशु जीवन के अधिकांश रूपों के लिए कुछ हद तक जहरीला होता है।

भौतिक गुण
अपने कच्चे रूप में, टंगस्टन एक कठोर स्टील-ग्रे धातु है जो अक्सर धातु के काम के लिए भंगुर और कठोर होता है। शुद्ध, मोनोक्रिस्टलाइन टंगस्टन अपनी कठोरता (जो कई स्टील्स से अधिक है) को बरकरार रखता है, और इतना लचीला हो जाता है कि इसे आसानी से काम किया जा सकता है। यह लोहारी, ड्राइंग (निर्माण), या बाहर निकालना द्वारा काम किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर सिंटरिंग द्वारा बनता है।

शुद्ध रूप में सभी धातुओं में, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है (3422 C), सबसे कम वाष्प दबाव (ऊपर के तापमान पर 1650 C), और उच्चतम तन्यता ताकत। यद्यपि कार्बन टंगस्टन की तुलना में उच्च तापमान पर ठोस रहता है, कार्बन उच्च बनाने की क्रिया (चरण संक्रमण) पिघलने के बजाय वायुमंडलीय दबाव पर होता है, इसलिए इसका कोई गलनांक नहीं होता है। इसके अलावा, टंगस्टन का सबसे स्थिर क्रिस्टल चरण कम से कम 364 गीगापास्कल तक के दबावों के लिए किसी भी उच्च दबाव-प्रेरित संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित नहीं करता है। टंगस्टन में किसी भी शुद्ध धातु के थर्मल विस्तार का सबसे कम गुणांक होता है। कम तापीय विस्तार और उच्च गलनांक और टंगस्टन की तन्य शक्ति 5d इलेक्ट्रॉनों द्वारा टंगस्टन परमाणुओं के बीच बने मजबूत धात्विक बंधों से उत्पन्न होती है। स्टील के साथ टंगस्टन की थोड़ी मात्रा मिलाने से इसकी कठोरता बहुत बढ़ जाती है।

टंगस्टन दो प्रमुख स्फटिकता रूपों में मौजूद है: α और β। पूर्व में एक शरीर-केंद्रित घन संरचना है और यह अधिक स्थिर रूप है। The चरण की संरचना को A15 चरण कहा जाता है; यह मेटास्टेबल है, लेकिन गैर-संतुलन संश्लेषण या अशुद्धियों द्वारा स्थिरीकरण के कारण परिवेशी परिस्थितियों में α चरण के साथ सह-अस्तित्व में हो सकता है। Α चरण के विपरीत जो आइसोमेट्रिक अनाज में क्रिस्टलीकृत होता है, β रूप एक स्तंभकार क्रिस्टल की आदत प्रदर्शित करता है। α चरण में विद्युत प्रतिरोधकता का एक तिहाई होता है और बहुत कम सुपरकंडक्टिविटी टीC β चरण के सापेक्ष: सीए। 0.015 के बनाम 1–4 के; दो चरणों को मिलाकर मध्यवर्ती टी प्राप्त करने की अनुमति मिलती हैC मान। टीC टंगस्टन को किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित करके भी मूल्य बढ़ाया जा सकता है (उदाहरण के लिए W-टेक्नेटियम के लिए 7.9 K)। ऐसे टंगस्टन मिश्र कभी-कभी कम तापमान वाले सुपरकंडक्टिंग सर्किट में उपयोग किए जाते हैं।

समस्थानिक
स्वाभाविक रूप से होने वाले टंगस्टन में चार स्थिर समस्थानिक होते हैं (182डब्ल्यू, 183डब्ल्यू, 184डब्ल्यू, और 186W) और एक बहुत लंबे समय तक रहने वाला रेडियोआइसोटोप, 180डब्ल्यू. सैद्धांतिक रूप से, सभी पांच अल्फा उत्सर्जन द्वारा तत्व 72 (हेफ़नियम) के समस्थानिकों में क्षय हो सकते हैं, लेकिन केवल 180W को ऐसा करते हुए देखा गया है, जिसका आधा जीवन है $1,800,000,000,000,000,000$ वर्षों; औसतन, इससे लगभग दो अल्फा क्षय प्राप्त होते हैं 180 डब्ल्यू प्रति ग्राम प्राकृतिक टंगस्टन प्रति वर्ष। यह दर लगभग 63 माइक्रो-बेक्यूरल (यूनिट) प्रति किलोग्राम की विशिष्ट गतिविधि के बराबर है। क्षय की यह दर पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन या पोटेशियम में देखी गई परिमाण की तुलना में कम परिमाण का क्रम है, जिसमें लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिकों की थोड़ी मात्रा होती है। विस्मुट को लंबे समय तक गैर-रेडियोधर्मी माना जाता था, लेकिन  (इसका सबसे लंबे समय तक रहने वाला आइसोटोप) वास्तव में के आधे जीवन के साथ घटता है $20,100,000,000,000,000,000$ साल या एक कारक के बारे में 10 से धीमी. हालाँकि, स्वाभाविक रूप से बिस्मथ 100% होने के कारण, इसकी विशिष्ट गतिविधि वास्तव में प्राकृतिक टंगस्टन की तुलना में 3 मिली-बेक्यूरेल प्रति किलोग्राम अधिक है। टंगस्टन के अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों को क्षय होते हुए नहीं देखा गया है, जिससे उनका आधा जीवन कम से कम 4 × 10 हो जाता है21 वर्ष - यदि वे बिल्कुल भी क्षय होते हैं।

टंगस्टन के अन्य 30 कृत्रिम रेडियो आइसोटोप की विशेषता बताई गई है, जिनमें से सबसे स्थिर हैं 181121.2 दिनों की अर्द्ध-आयु के साथ W, 18575.1 दिनों की अर्द्ध-आयु के साथ W, 18869.4 दिनों की अर्द्ध-आयु के साथ W, 17821.6 दिनों की अर्द्ध-आयु के साथ W, और 187W, 23.72 h की अर्ध-आयु के साथ। शेष सभी रेडियोधर्मी समस्थानिकों का आधा जीवन 3 घंटे से कम है, और इनमें से अधिकांश का आधा जीवन 8 मिनट से कम है। टंगस्टन में 11 मेटा अवस्थाएँ भी होती हैं, जिनमें सबसे अधिक स्थिर होती हैं 179मीडब्ल्यू (टी1/26.4 मिनट)।

रासायनिक गुण
टंगस्टन ज्यादातर गैर-प्रतिक्रियाशील तत्व है: यह पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, अधिकांश एसिड और बेस द्वारा हमला करने के लिए प्रतिरोधी है, और कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन या हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऊंचे तापमान पर (अर्थात, जब लाल-गर्म) यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ट्राइऑक्साइड यौगिक टंगस्टन (VI), WO बनाता है3. हालाँकि, यह सीधे फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करेगा (F2टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड | टंगस्टन (VI) फ्लोराइड (WF) बनाने के लिए कमरे के तापमान पर6), एक रंगहीन गैस। लगभग 250 °C पर यह क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्रतिक्रिया करेगा, और कुछ गर्म परिस्थितियों में आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करेगा। बारीक विभाजित टंगस्टन पायरोफोरिक है।

टंगस्टन का सबसे आम औपचारिक ऑक्सीकरण राज्य +6 है, लेकिन यह -2 से +6 तक सभी ऑक्सीकरण राज्यों को प्रदर्शित करता है। टंगस्टन आमतौर पर पीले टंगस्टन ट्राइऑक्साइड, WO बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ जोड़ती है3, जो टंगस्टेट आयन बनाने के लिए जलीय क्षारीय विलयनों में घुल जाता है,.

टंगस्टन कार्बाइड (डब्ल्यू2C और WC) पाउडर टंगस्टन को कार्बन के साथ गर्म करके उत्पादित किया जाता है। डब्ल्यू2C रासायनिक हमले के लिए प्रतिरोधी है, हालांकि यह टंगस्टन हेक्साक्लोराइड (WCl) बनाने के लिए क्लोरीन के साथ दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है।6).

जलीय घोल में, तटस्थ और अम्लीय परिस्थितियों में टंगस्टेट विषमलैंगिक अम्ल और पॉली ओ एक्सओ मेटा लेट आयन देता है। जैसा कि टंगस्टेट को उत्तरोत्तर अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है, यह पहले घुलनशील, मेटास्टेबल पैराटुंगस्टेट ए आयन उत्पन्न करता है, $7$$6− 24$, जो समय के साथ कम घुलनशील पैराटुंगस्टेट बी आयनों में परिवर्तित हो जाता है, $2$$12$$10− 42$. आगे अम्लीकरण बहुत घुलनशील मेटाटुंगस्टेट आयनों का उत्पादन करता है, $2$$12$$6− 40$, जिसके बाद संतुलन हासिल किया जाता है। मेटाटंगस्टेट आयन बारह टंगस्टन-ऑक्सीजन अष्टफलक के सममित क्लस्टर के रूप में मौजूद है जिसे केगिन संरचना आयन के रूप में जाना जाता है। मेटास्टेबल प्रजातियों के रूप में कई अन्य पॉलीऑक्सोमेटलेट आयन मौजूद हैं। मेटाटुंगस्टेट में दो केंद्रीय हाइड्रोजन्स के स्थान पर फास्फोरस जैसे एक अलग परमाणु को शामिल करने से फॉस्फोटुंगस्टिक एसिड एच जैसे हेटरोपॉली एसिड की एक विस्तृत विविधता पैदा होती है।3पीडब्लू12O40.

टंगस्टन ट्रायऑक्साइड क्षार धातुओं के साथ इंटरकलेशन (रसायन विज्ञान) यौगिक बना सकता है। इन्हें कांसे के रूप में जाना जाता है; एक उदाहरण सोडियम टंगस्टन कांस्य है।

गैसीय रूप में, टंगस्टन द्विपरमाणुक प्रजाति W बनाता है2. इन अणुओं में टंगस्टन परमाणुओं के बीच एक सेक्स्टुपल बंधन होता है - रेडियोधर्मिता परमाणुओं के बीच उच्चतम ज्ञात बंधन क्रम।

इतिहास
1781 में, कार्ल विल्हेम शेहेले ने खोजा कि एक नया अम्ल, टंगस्टिक एसिड, स्केलाइट से बनाया जा सकता है (उस समय जिसे टंगस्टन कहा जाता था)। शेले और टोरबर्न बर्गमैन ने सुझाव दिया कि इस एसिड को कम करके एक नई धातु प्राप्त करना संभव हो सकता है। 1783 में, जुआन जोस एलहुयार | जोस और फॉस्टो एलहुयार ने वोल्फ्रामाइट से बना एक एसिड पाया जो टंगस्टिक एसिड के समान था। उस वर्ष बाद में, स्पेन के बर्गा को शहर में रियल सोसाइडाड बास्कोंगाडा डी एमिगोस डेल पेस में, भाइयों ने लकड़ी का कोयला के साथ इस एसिड को कम करके टंगस्टन को अलग करने में सफलता प्राप्त की, और उन्हें तत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है (उन्होंने इसे वोल्फ्राम कहा या वोल्फ्राम)। दोनों हथियारों और उपकरणों के एक घटक के रूप में और उत्पादन में ही कार्यरत हैं, उदाहरण के लिए, मशीनिंग स्टील के लिए टंगस्टन कार्बाइड काटने के उपकरण में। अब टंगस्टन का उपयोग विमान और मोटरस्पोर्ट गिट्टी भार, डार्ट्स, एंटी-वाइब्रेशन टूलिंग और खेल उपकरण जैसे कई और अनुप्रयोगों में किया जाता है।

टंगस्टन तत्वों में अद्वितीय है क्योंकि यह पेटेंट कार्यवाही का विषय रहा है। 1928 में, एक अमेरिकी अदालत ने इसे पेटेंट कराने के सामान्य विद्युतीय के प्रयास को पलटते हुए खारिज कर दिया 1913 में विलियम डी. कूलिज को प्रदान किया गया।

व्युत्पत्ति
टंगस्टन नाम (जिसका अर्थ स्वीडिश भाषा में भारी पत्थर है) का उपयोग अंग्रेजी, फ्रेंच और कई अन्य भाषाओं में तत्व के नाम के रूप में किया जाता है, लेकिन नॉर्डिक देशों में नहीं। टंगस्टन खनिज स्कीलाइट का पुराना स्वीडिश नाम था। वोल्फ्राम (या वोल्फ्राम) का उपयोग अधिकांश यूरोपीय (विशेष रूप से जर्मनिक, स्पैनिश और स्लाविक) भाषाओं में किया जाता है और यह खनिज वोलफ्रामाइट से प्राप्त होता है, जो कि रासायनिक प्रतीक डब्ल्यू का मूल है। वोल्फ्रामाइट नाम जर्मन भेड़िया रहम (भेड़िया कालिख या भेड़िया क्रीम) से लिया गया है, जो 1747 में जोहान गॉट्सचैक वालेरियस द्वारा टंगस्टन को दिया गया नाम है। यह बदले में, लैटिन ल्यूपी स्पूमा से निकला है, नाम जॉर्ज एग्रीकोला 1546 में तत्व के लिए इस्तेमाल किया गया था।, जो अंग्रेजी में भेड़िये के झाग के रूप में अनुवादित है और खनिज द्वारा इसके निष्कर्षण के दौरान बड़ी मात्रा में टिन की खपत का एक संदर्भ है, हालांकि खनिज ने इसे भेड़िये की तरह खा लिया। यह नामकरण रंगीन नामों की एक परंपरा का अनुसरण करता है अयस्क पर्वत से खनिक विभिन्न खनिजों को देते हैं, एक अंधविश्वास से बाहर जो कि कुछ ऐसे दिखते थे जैसे कि उनमें तत्कालीन ज्ञात मूल्यवान धातुएँ थीं लेकिन किसी तरह हेक्स नहीं थे। कोबाल्ट (c.f. Kobold), पिचब्लेंड (c.f. जर्मन शब्द:ब्लेंडन टू ब्लाइंड ऑर टू डिसीव) और निकल (c.f. ओल्ड निक) एक ही खनिक के मुहावरे से अपने नाम प्राप्त करते हैं।

घटना
टंगस्टन अब तक प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में नहीं पाया गया है। इसके बजाय, टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्रामाइट और स्केलाइट खनिजों में पाया जाता है। वोल्फ्रामाइट लोहा-मैंगनीज टंगस्टेट है (Fe,Mn)WO4, दो खनिजों तैयार का एक ठोस समाधान (FeWO4) और हबनेराइट (MnWO4), जबकि स्कीलाइट कैल्शियम टंगस्टेट (CaWO4). अन्य टंगस्टन खनिज बहुतायत के अपने स्तर में मध्यम से बहुत दुर्लभ तक होते हैं, और उनका लगभग कोई आर्थिक मूल्य नहीं है।

रासायनिक यौगिक
[[image:JAFYAQ.png|thumb|upright|डब्ल्यू की संरचना6क्लोरीन18 (टंगस्टन ट्राइक्लोराइड) टंगस्टन -II से VI तक ऑक्सीकरण राज्यों में रासायनिक यौगिक बनाता है। उच्च ऑक्सीकरण राज्य, हमेशा ऑक्साइड के रूप में, इसकी स्थलीय घटना और इसकी जैविक भूमिकाओं के लिए प्रासंगिक होते हैं, मध्य-स्तरीय ऑक्सीकरण राज्य अक्सर धातु समूहों से जुड़े होते हैं, और बहुत कम ऑक्सीकरण राज्य आमतौर पर [[धातु कार्बोनिल]] से जुड़े होते हैं। टंगस्टन और मोलिब्डेनम के रसायन एक दूसरे के साथ मजबूत समानता दिखाते हैं, साथ ही साथ उनके लाइटर कोजेनर, क्रोमियम के विपरीत भी होते हैं। टंगस्टन (III) की सापेक्ष दुर्लभता, उदाहरण के लिए, क्रोमियम (III) यौगिकों की व्यापकता के विपरीत है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था टंगस्टन (VI) ऑक्साइड (WO3). टंगस्टन (VI) ऑक्साइड जलीय आधार (रसायन विज्ञान) में घुलनशील है, जिससे टंगस्टेट (WO) बनता है42−). यह ऑक्सीजन कम पीएच मान पर संघनित होता है, जिससे पॉलीऑक्सोमेटालेट्स बनते हैं। टंगस्टन के ऑक्सीकरण राज्यों की विस्तृत श्रृंखला इसके विभिन्न क्लोराइड में परिलक्षित होती है: * टंगस्टन (II) क्लोराइड, जो हेक्सामेर डब्ल्यू के रूप में मौजूद है6क्लोरीन12
 * टंगस्टन (III) क्लोराइड, जो हेक्सामेर डब्ल्यू के रूप में मौजूद है6क्लोरीन18
 * टंगस्टन (चतुर्थ) क्लोराइड, डब्ल्यूसीएल4, एक काला ठोस, जो एक बहुलक संरचना को अपनाता है।
 * टंगस्टन (वी) क्लोराइड डब्ल्यूसीएल5, एक काला ठोस जो एक मंदक संरचना को अपनाता है।
 * टंगस्टन (VI) क्लोराइड WCl6, जो MoCl की अस्थिरता के विपरीत है6.

Organomolybdenum कई हैं और ऑक्सीकरण राज्यों की एक श्रृंखला भी फैलाते हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में त्रिकोणीय प्रिज्मीय शामिल हैं W(CH3)6 और अष्टफलकीय W(CO)6.

भंडार
दुनिया में टंगस्टन का भंडार 3,200,000 टन है; वे ज्यादातर चीन (1,800,000 टी), कनाडा (290,000 टी), रूस (160,000 टन), वियतनाम (95,000 टन) और बोलीविया। 2017 तक, चीन, वियतनाम और रूस क्रमशः 79,000, 7,200 और 3,100 टन के साथ प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। कनाडा ने अपनी एकमात्र टंगस्टन खदान के बंद होने के कारण 2015 के अंत में उत्पादन बंद कर दिया था। इस बीच, वियतनाम ने 2010 के दशक में अपने घरेलू शोधन कार्यों के प्रमुख अनुकूलन के कारण अपने उत्पादन में काफी वृद्धि की थी और रूस और बोलिविया को पीछे छोड़ दिया था।

चीन न केवल उत्पादन में बल्कि टंगस्टन उत्पादों के निर्यात और खपत में भी विश्व में अग्रणी बना हुआ है। बढ़ती मांग के कारण चीन के बाहर टंगस्टन का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इस बीच, चीन द्वारा इसकी आपूर्ति को चीनी सरकार द्वारा कड़ाई से विनियमित किया जाता है, जो अवैध खनन और खनन और शोधन प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक प्रदूषण से लड़ती है। यूनाइटेड किंगडम में Dartmoor के किनारे पर टंगस्टन अयस्क का एक बड़ा भंडार है, जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेमरडॉन खान के रूप में किया गया था। टंगस्टन की कीमतों में वृद्धि के बाद, इस खदान को 2014 में फिर से सक्रिय किया गया था, लेकिन 2018 में गतिविधियों को बंद कर दिया। यूरोपीय संघ के भीतर, ऑस्ट्रिया फेलबर्टल स्कीलाइट जमा कुछ टंगस्टन खानों का उत्पादन करने वालों में से एक है। पुर्तगाल यूरोप के प्रमुख टंगस्टन उत्पादकों में से एक है, जिसमें 1910 से 2020 तक 121 kt निहित टंगस्टन खनिज केंद्रित है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 3.3% है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखी गई अनैतिक खनन प्रथाओं के कारण टंगस्टन को एक संघर्षशील खनिज माना जाता है।

निष्कर्षण
टंगस्टन को इसके अयस्कों से कई चरणों में निकाला जाता है। अयस्क अंततः टंगस्टन (VI) ऑक्साइड (WO3), जिसे पाउडर टंगस्टन बनाने के लिए हाइड्रोजन या कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। टंगस्टन के उच्च गलनांक के कारण, टंगस्टन सिल्लियां डालना व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है। इसके बजाय, पाउडर टंगस्टन को थोड़ी मात्रा में पाउडर निकल या अन्य धातुओं और सिंटरिंग के साथ मिलाया जाता है। सिंटरिंग प्रक्रिया के दौरान, निकल मिश्र धातु का निर्माण करते हुए टंगस्टन में फैल जाता है।

टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड | डब्ल्यूएफ की हाइड्रोजन कमी से टंगस्टन भी निकाला जा सकता है6:


 * डब्ल्यूएफ6 + 3 एच2 → डब्ल्यू + 6 एचएफ

या पायरोलिसिस:


 * डब्ल्यूएफ6 → डब्ल्यू + 3 एफ2 (प्रतिक्रिया की गर्मी | ΔHr= +)

टंगस्टन का वायदा अनुबंध के रूप में कारोबार नहीं किया जाता है और इसे लंदन मेटल एक्सचेंज जैसे एक्सचेंजों पर ट्रैक नहीं किया जा सकता है। टंगस्टन उद्योग अक्सर अनुबंधों के आधार के रूप में आर्गस मीडिया या धातु बुलेटिन जैसे स्वतंत्र मूल्य निर्धारण संदर्भों का उपयोग करता है। कीमतों को आमतौर पर टंगस्टन कॉन्संट्रेट या WO के लिए उद्धृत किया जाता है3.

अनुप्रयोग
टंगस्टन का लगभग आधा हिस्सा कठिन सामग्री के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है - अर्थात् टंगस्टन कार्बाइड - शेष प्रमुख उपयोग मिश्र धातुओं और स्टील्स में होता है। अन्य रासायनिक यौगिकों में 10% से कम का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन के उच्च नमनीय-भंगुर संक्रमण तापमान के कारण, इसके उत्पाद पारंपरिक रूप से पाउडर धातु विज्ञान, स्पार्क प्लाज्मा सिंटरिंग, रासायनिक वाष्प जमाव, गर्म आइसोस्टैटिक दबाने और थर्मोप्लास्टिक मार्गों के माध्यम से निर्मित होते हैं। एक अधिक लचीला विनिर्माण विकल्प चयनात्मक लेजर मेल्टिंग है, जो 3 डी प्रिंटिग का एक रूप है और जटिल त्रि-आयामी आकार बनाने की अनुमति देता है।

औद्योगिक
टंगस्टन का उपयोग मुख्य रूप से टंगस्टन करबैड (WC) पर आधारित कठोर सामग्रियों के उत्पादन में किया जाता है, जो सबसे कठोर कार्बाइड में से एक है। WC एक कुशल विद्युत चालक है, लेकिन W2सी कम है। WC का उपयोग पहनने के लिए प्रतिरोधी अपघर्षक, और कार्बाइड काटने के उपकरण जैसे चाकू, ड्रिल, परिपत्र आरी, डाई (निर्माण), मिलिंग मशीन और धातु, लकड़ी के काम, खनन, पेट्रोलियम और निर्माण उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खराद (धातु) उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। कार्बाइड टूलींग वास्तव में एक सिरेमिक/मेटल कम्पोजिट है, जहां धातु कोबाल्ट डब्ल्यूसी कणों को जगह में रखने के लिए बाध्यकारी धातु मैट्रिक्स समग्र (मैट्रिक्स) सामग्री के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार का औद्योगिक उपयोग वर्तमान टंगस्टन खपत का लगभग 60% है। आभूषण उद्योग निसादित टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड/धातु सम्मिश्र, और धात्विक टंगस्टन के छल्ले भी बनाता है। WC/मेटल कम्पोजिट रिंग कोबाल्ट के स्थान पर मेटल मैट्रिक्स के रूप में निकेल का उपयोग करते हैं क्योंकि पॉलिश किए जाने पर यह उच्च चमक लेता है। कभी-कभी निर्माता या खुदरा विक्रेता टंगस्टन कार्बाइड को धातु के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन यह एक सिरेमिक है। टंगस्टन कार्बाइड की कठोरता के कारण, इस सामग्री से बने छल्ले बेहद घर्षण प्रतिरोधी होते हैं, और धातु के टंगस्टन से बने छल्ले की तुलना में लंबे समय तक जले हुए खत्म होते हैं। हालांकि, टंगस्टन कार्बाइड के छल्ले भंगुर होते हैं, और तेज झटका लगने पर फट सकते हैं।

मिश्र
टंगस्टन की कठोरता और गर्मी प्रतिरोध उपयोगी मिश्र धातुओं में योगदान कर सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण उच्च गति स्टील है, जिसमें 18% टंगस्टन हो सकता है। टंगस्टन का उच्च गलनांक टंगस्टन को रॉकेट इंजन नोजल जैसे अनुप्रयोगों के लिए एक अच्छी सामग्री बनाता है, उदाहरण के लिए UGM-27 पोलारिस पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल में। टंगस्टन मिश्र धातुओं का उपयोग एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योगों और विकिरण परिरक्षण सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। टंगस्टन युक्त सुपरऑलॉयज, जैसे hastelloy और स्टेटलाइट, का उपयोग टर्बाइन ब्लेड और पहनने के लिए प्रतिरोधी भागों और कोटिंग्स में किया जाता है।

टंगस्टन का ताप प्रतिरोध इसे चाप वेल्डिंग अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है जब इसे किसी अन्य उच्च-प्रवाहकीय धातु जैसे चांदी या तांबे के साथ जोड़ा जाता है। चांदी या तांबा आवश्यक चालकता प्रदान करता है और टंगस्टन वेल्डिंग रॉड को चाप वेल्डिंग वातावरण के उच्च तापमान का सामना करने की अनुमति देता है।

स्थायी चुंबक
क्वेंच्ड (मार्टेंसिटिक) टंगस्टन स्टील (लगभग 5.5% से 7.0% W 0.5% से 0.7% C के साथ) का उपयोग कठोर स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किया गया था, इसकी उच्च अवशेषता और ज़बरदस्ती के कारण, जैसा कि जॉन हॉपकिंसन (1849-1898) ने नोट किया था। 1886 की शुरुआत में। धातु या मिश्र धातु के चुंबकीय गुण सूक्ष्म संरचना के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि तत्व टंगस्टन फेरोमैग्नेटिक नहीं है (लेकिन लोहा है), जब यह इन अनुपातों में स्टील में मौजूद होता है, तो यह मार्टेंसाईट चरण को स्थिर करता है, जिसमें लोहे के एलोट्रोप्स की तुलना में अधिक फेरोमैग्नेटिज्म होता है। फेराइट (लोहा) चरण इसकी वजह से डोमेन दीवार (चुंबकत्व) के लिए अधिक प्रतिरोध।

सैन्य
टंगस्टन, आमतौर पर भारी मिश्र धातु बनाने के लिए निकल, लोहा, या कोबाल्ट के साथ मिश्रधातु का उपयोग काइनेटिक एनर्जी पेनेट्रेटर्स में घटते यूरेनियम के विकल्प के रूप में किया जाता है, उन अनुप्रयोगों में जहां यूरेनियम की रेडियोधर्मिता कम रूप में भी समस्याग्रस्त है, या जहां यूरेनियम के अतिरिक्त पायरोफोरिक गुण वांछित नहीं हैं। (उदाहरण के लिए, शरीर के कवच को भेदने के लिए डिज़ाइन की गई साधारण छोटी हथियारों की गोलियों में)। इसी तरह, सुपरसोनिक छर्रे बनाने के लिए शेल (प्रोजेक्टाइल), ग्रेनेड और मिसाइलों में टंगस्टन मिश्र धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया है। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टंगस्टन का इस्तेमाल एंटी-टैंक गन डिजाइन के लिए गोले का निर्माण करने के लिए किया था, जिसमें गेरलिच स्क्वीज़ बोर सिद्धांत का उपयोग करके बहुत उच्च थूथन वेग प्राप्त किया गया था और तुलनात्मक रूप से छोटे कैलिबर और हल्के वजन वाले क्षेत्र तोपखाने से कवच का पैठ बढ़ाया गया था। हथियार अत्यधिक प्रभावी थे लेकिन शेल कोर में इस्तेमाल होने वाले टंगस्टन की कमी, आंशिक रूप से वोल्फ्राम संकट के कारण हुई, उनके उपयोग को सीमित कर दिया। टंगस्टन का उपयोग घने अक्रिय धातु विस्फोटकों में भी किया गया है, जो एक छोटे दायरे में विस्फोटकों की घातकता को बढ़ाते हुए संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए घने पाउडर के रूप में इसका उपयोग करते हैं।

रासायनिक अनुप्रयोग
टंगस्टन (IV) सल्फाइड एक उच्च तापमान स्नेहक है और हाइड्रोडीसल्फराइजेशन के लिए उत्प्रेरक का एक घटक है। नहीं2 ऐसे अनुप्रयोगों के लिए अधिक सामान्यतः उपयोग किया जाता है। टंगस्टन ऑक्साइड का उपयोग सिरेमिक ग्लेज़ में किया जाता है और कैल्शियम/मैग्नीशियम टंगस्टेट का उपयोग फ्लोरोसेंट प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से किया जाता है। क्रिस्टल टंगस्टेट्स का उपयोग परमाणु भौतिकी और परमाणु चिकित्सा में स्कंटिलेटर के रूप में किया जाता है। अन्य लवण जिनमें टंगस्टन होता है, का उपयोग रासायनिक और टैनिंग (चमड़ा) उद्योगों में किया जाता है। टंगस्टन ऑक्साइड (WO3) कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में पाए जाने वाले चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (SCR) उत्प्रेरकों में शामिल है। ये उत्प्रेरक नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx|NOx) से नाइट्रोजन (N2) और पानी (एच2हे) अमोनिया (NH3). टंगस्टन ऑक्साइड उत्प्रेरक की भौतिक शक्ति के साथ मदद करता है और उत्प्रेरक जीवन को बढ़ाता है। टंगस्टन युक्त उत्प्रेरक एपॉक्सीडेशन के लिए आशाजनक हैं, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजनोलिसिस प्रतिक्रियाएं। टंगस्टन हेटरोपॉली एसिड मल्टीफंक्शनल उत्प्रेरक के प्रमुख घटक हैं। टंगस्टेट्स को फोटोकैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टंगस्टन सल्फाइड विद्युत उत्प्रेरक के रूप में।

आला उपयोग
इसके उच्च घनत्व वाले अनुप्रयोगों में वज़न, मैलोरी धातु, नौकाओं के लिए गिट्टी कील्स, वाणिज्यिक विमानों के लिए टेल गिट्टी, नागरिक और सैन्य हेलीकाप्टरों के लिए रोटर भार और NASCAR और फार्मूला वन के लिए रेस कारों में गिट्टी के रूप में शामिल हैं। घनत्व के दोगुने से थोड़ा कम होने के कारण, टंगस्टन को लीड मछली पकड़ने का सिंकर्स के लिए एक विकल्प (यद्यपि अधिक महंगा) के रूप में देखा जाता है। इसी तरह उच्च घनत्व के कारण इन उद्देश्यों के लिए हटाए गए यूरेनियम का भी उपयोग किया जाता है। 2012 मंगल विज्ञान प्रयोगशाला अंतरिक्ष यान के प्रवेश वाहन हिस्से पर टंगस्टन के पचहत्तर किलोग्राम के ब्लॉक को क्रूज बैलेंस मास डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दिलचस्प के लिए डॉली (उपकरण) के रूप में उपयोग करने के लिए यह एक आदर्श सामग्री है, जहां एक कॉम्पैक्ट बार में अच्छे परिणामों के लिए आवश्यक द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले डार्ट्स में निकल, तांबे या लोहे के साथ टंगस्टन के उच्च घनत्व वाले मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है (एक छोटे व्यास और इस प्रकार सख्त समूहों के लिए अनुमति देने के लिए) या फ्लाई टाईंग के लिए (टंगस्टन मोती फ्लाई को तेजी से सिंक करने की अनुमति देते हैं)। टंगस्टन का उपयोग कोबरा कंपनी की आग की दर को कम करने के लिए एक भारी बोल्ट के रूप में भी किया जाता है | SWD M11/9 सब-मशीन गन 1300 RPM से 700 RPM तक। टंगस्टन ने हाल ही में 3डी प्रिंटिंग के लिए नोजल में उपयोग देखा है; टंगस्टन कार्बाइड के उच्च पहनने के प्रतिरोध और तापीय चालकता से अपघर्षक तंतुओं की छपाई में सुधार होता है। कुछ वाद्य यंत्रों के तार टंगस्टन से लपेटे जाते हैं। टंगस्टन का उपयोग दो वायेजर कार्यक्रम के कॉस्मिक रे सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप पर एक अवशोषक के रूप में किया जाता है।

सोना प्रतिस्थापन
इसका घनत्व, सोने के समान, टंगस्टन को सोने या प्लैटिनम के विकल्प के रूप में गहनों में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। धात्विक टंगस्टन hypoallergenic है, और सोने के मिश्र धातु (हालांकि टंगस्टन कार्बाइड जितना कठोर नहीं है) की तुलना में कठिन है, जो इसे अंगूठी (उंगली) के लिए उपयोगी बनाता है जो खरोंच का विरोध करेगा, विशेष रूप से ब्रश खत्म के साथ डिजाइन में।

क्योंकि घनत्व सोने के समान है (टंगस्टन केवल 0.36% कम घना है), और इसकी कीमत एक-हजारवें क्रम की है, टंगस्टन का उपयोग सोने की सलाखों की जालसाजी में भी किया जा सकता है, जैसे कि टंगस्टन बार को चढ़ाना सोना, जो 1980 के दशक से देखा जा रहा है, या एक मौजूदा सोने की पट्टी लेना, छेद करना और हटाए गए सोने को टंगस्टन की छड़ से बदलना। घनत्व बिल्कुल समान नहीं हैं, और सोने और टंगस्टन के अन्य गुण भिन्न हैं, लेकिन सोना चढ़ाया हुआ टंगस्टन सतही परीक्षण पास करेगा।

सोना चढ़ाया हुआ टंगस्टन चीन (टंगस्टन का मुख्य स्रोत) से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है, दोनों गहनों और बार के रूप में।

इलेक्ट्रॉनिक्स
क्योंकि यह उच्च तापमान पर अपनी ताकत बरकरार रखता है और एक उच्च गलनांक होता है, तात्विक टंगस्टन का उपयोग कई उच्च तापमान अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे गरमागरम प्रकाश बल्ब, कैथोड रे ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब तंतु, ताप तत्व, और रॉकेट इंजन नोजल। इसका उच्च गलनांक भी टंगस्टन को एयरोस्पेस और उच्च तापमान के उपयोग जैसे बिजली, हीटिंग और वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से गैस टंगस्टन चाप वेल्डिंग प्रक्रिया (जिसे टंगस्टन निष्क्रिय गैस (टीआईजी) वेल्डिंग भी कहा जाता है) में। इसके प्रवाहकीय गुणों और सापेक्ष रासायनिक जड़ता के कारण, टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रोड में भी किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन-बीम उपकरणों में उत्सर्जक युक्तियों में भी किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैसे क्षेत्र उत्सर्जन गन का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, टंगस्टन का उपयोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड ढांकता हुआ सामग्री और ट्रांजिस्टर के बीच एकीकृत परिपथों में एक इंटरकनेक्ट सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग धातु की फिल्मों में किया जाता है, जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग को सिलिकॉन पर टंगस्टन (या मोलिब्डेनम) के कोट के साथ बदल देता है। टंगस्टन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसे एक्स-रे लक्ष्य के मुख्य स्रोतों में से एक बनाती है, और उच्च-ऊर्जा विकिरणों से परिरक्षण के लिए भी (जैसे कि रेडियोफार्मास्युटिकल उद्योग में Fludeoxyglucose (18F) के रेडियोधर्मी नमूनों के परिरक्षण के लिए)। इसका उपयोग गामा इमेजिंग में एक सामग्री के रूप में भी किया जाता है जिससे इसके उत्कृष्ट परिरक्षण गुणों के कारण कोडित एपर्चर बनाए जाते हैं। टंगस्टन पाउडर का उपयोग प्लास्टिक कंपोजिट में भराव सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग गोली, नेतृत्व गढ़ना और रेडिएशन शील्ड में सीसे के गैर विषैले विकल्प के रूप में किया जाता है। चूंकि इस तत्व का थर्मल विस्तार बोरोसिल ग्लास के समान है, इसका उपयोग ग्लास-टू-मेटल सील बनाने के लिए किया जाता है। इसके उच्च गलनांक के अलावा, जब टंगस्टन को पोटेशियम से डोप किया जाता है, तो यह आकार की स्थिरता में वृद्धि करता है (गैर-डोप्ड टंगस्टन की तुलना में)। यह सुनिश्चित करता है कि फिलामेंट शिथिल न हो और कोई अवांछित परिवर्तन न हो।

nanowire्स
टॉप-डाउन नैनोफैब्रिकेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से, 2002 से टंगस्टन नैनोवायरों का निर्माण और अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से उच्च सतह से आयतन अनुपात के कारण, सतह ऑक्साइड परत का निर्माण और ऐसी सामग्री की एकल क्रिस्टल प्रकृति, यांत्रिक गुण बल्क टंगस्टन से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। इस तरह के टंगस्टन नैनोवायरों में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण रूप से पीएच जांच और गैस सेंसर के रूप में संभावित अनुप्रयोग हैं। सिलिकॉन नैनोवायरों की समानता में, टंगस्टन नैनोवायरों को अक्सर बल्क टंगस्टन अग्रदूत से उत्पादित किया जाता है, जिसके बाद लंबाई और पहलू अनुपात के संदर्भ में आकृति विज्ञान को नियंत्रित करने के लिए एक थर्मल ऑक्सीकरण कदम होता है। डील-ग्रोव मॉडल का उपयोग करके इस तरह के थर्मल ऑक्सीकरण प्रसंस्करण के माध्यम से निर्मित नैनोवायरों के ऑक्सीकरण कैनेटीक्स की भविष्यवाणी करना संभव है।

संलयन शक्ति
अपने उच्च गलनांक और अच्छे क्षरण प्रतिरोध के कारण, टंगस्टन परमाणु संलयन संलयन शक्ति की प्लाज्मा-सामना करने वाली आंतरिक दीवार के सबसे अधिक उजागर वर्गों के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। इसका उपयोग ITER रिएक्टर में डायवर्टर की प्लाज्मा का सामना करने वाली सामग्री के रूप में किया जाएगा, और वर्तमान में संयुक्त यूरोपीय टोरस परीक्षण रिएक्टर में उपयोग में है।

जैविक भूमिका
टंगस्टन, परमाणु संख्या Z = 74 पर, जैविक रूप से कार्यात्मक होने के लिए जाना जाने वाला सबसे भारी तत्व है। इसका उपयोग कुछ बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा किया जाता है, लेकिन यूकैर्योसाइटों में नहीं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीडोरडक्टेस नामक एंजाइम मोलिब्डेनम के समान टंगस्टन का उपयोग मोलिब्डो[[पटरिन]] के साथ टंगस्टन-टेरिन कॉम्प्लेक्स में करते हैं (मोलिब्डोप्टेरिन, इसके नाम के बावजूद, मोलिब्डेनम नहीं होता है, लेकिन जीवित जीवों द्वारा उपयोग में मोलिब्डेनम या टंगस्टन के साथ जटिल हो सकता है)। टंगस्टन-उपयोग करने वाले एंजाइम आमतौर पर एल्डिहाइड में कार्बोक्जिलिक एसिड को कम करते हैं। टंगस्टन ऑक्सीडोरडक्टेस भी ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित कर सकते हैं। खोजे जाने वाले पहले टंगस्टन-आवश्यक एंजाइम को भी सेलेनियम की आवश्यकता होती है, और इस मामले में टंगस्टन-सेलेनियम जोड़ी मोलिब्डेनम-सल्फर जोड़ी के कुछ मोलिब्डोप्टेरिन-आवश्यक एंजाइमों के अनुरूप कार्य कर सकती है। रेफरी> ऑक्सीडोरडक्टेस परिवार में एंजाइमों में से एक जो कभी-कभी टंगस्टन (जीवाणु फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज एच) को नियोजित करता है, मोलिब्डोप्टेरिन के सेलेनियम-मोलिब्डेनम संस्करण का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। रेफरी> एसिटिलीन हाइड्रैटेज़ एक असामान्य मेटलोएंजाइम है जिसमें यह एक हाइड्रेशन प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दो प्रतिक्रिया तंत्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से एक में टंगस्टन परमाणु और C≡C ट्रिपल बॉन्ड के बीच सीधा संपर्क है। रेफरी>  हालांकि बैक्टीरिया से प्राप्त टंगस्टन-युक्त ज़ैंथिन डिहाइड्रोजनेज में टंगस्टन-मोलिडोप्टेरिन और गैर-प्रोटीन बाध्य सेलेनियम भी पाया गया है, टंगस्टन-सेलेनियम मोलिब्डोप्टेरिन कॉम्प्लेक्स का निश्चित रूप से वर्णन नहीं किया गया है। रेफरी>

मिट्टी में, टंगस्टन धातु टंगस्टेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह कुछ प्रोकैरियोट द्वारा चुनिंदा या गैर-चयनात्मक रूप से आयात किया जा सकता है और कुछ एंजाइमों में मोलिब्डेनम का विकल्प हो सकता है। इन एंजाइमों की क्रिया पर इसका प्रभाव कुछ मामलों में निरोधात्मक और अन्य में सकारात्मक होता है। रेफरी> मिट्टी का रसायन यह निर्धारित करता है कि टंगस्टन कैसे बहुलकित होता है; क्षारीय मिट्टी मोनोमेरिक टंगस्टेट्स का कारण बनती है; अम्लीय मिट्टी पॉलिमरिक टंगस्टेट का कारण बनती है। रेफरी>

केंचुओं पर उनके प्रभाव के लिए सोडियम टंगस्टेट और लेड का अध्ययन किया गया है। निम्न स्तर पर लेड घातक पाया गया और सोडियम टंगस्टेट बहुत कम विषैला था, लेकिन टंगस्टेट ने उनके प्रजनन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। रेफरी>

मोलिब्डेनम की क्रिया के समान भूमिका में टंगस्टन को एक जैविक तांबे चयापचय रिसेप्टर विरोधी के रूप में अध्ययन किया गया है। ऐसा पाया गया है tetrathiotungstate नमक को जैविक कॉपर केलेशन रसायनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि टेट्राथियोमोलीबडेट्स। <!--

आर्किया में
टंगस्टन कुछ आर्किया के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित टंगस्टन-उपयोग करने वाले एंजाइम ज्ञात हैं: एक डब्ल्यूटीपी प्रणाली आर्किया में टंगस्टन को चुनिंदा परिवहन के लिए जाना जाता है:
 * थर्मोकोकस स्ट्रेन ES-1 में एल्डिहाइड फेरेडॉक्सिन ऑक्सीडोरडक्टेस (AOR)
 * थर्मोकोकस लिटोरालिस में फॉर्मलडिहाइड फेरेडॉक्सिन ऑक्सीडोरडक्टेस (FOR)।
 * पायरोकोकस पागल में ग्लिसराल्डिहाइड-3-फॉस्फेट फेरेडॉक्सिन ऑक्सीडोरडक्टेस (GAPOR)
 * डब्ल्यूटीपीए एबीसी ट्रांसपोर्टर का टंगस्टन-बाध्यकारी प्रोटीन है
 * WptB एक परमीज़ है
 * WtpC ATPase है

स्वास्थ्य कारक
क्योंकि टंगस्टन एक दुर्लभ धातु है और इसके यौगिक आम तौर पर निष्क्रिय होते हैं, पर्यावरण पर टंगस्टन के प्रभाव सीमित होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में टंगस्टन की प्रचुरता लगभग 1.5 भाग प्रति मिलियन मानी जाती है। यह दुर्लभ तत्वों में से एक है।

पहले इसे अपेक्षाकृत अक्रिय और केवल थोड़ी जहरीली धातु माना जाता था, लेकिन वर्ष 2000 की शुरुआत में, टंगस्टन मिश्र धातुओं, इसकी धूल और कणों द्वारा कैंसर को प्रेरित करने और जानवरों के साथ-साथ मनुष्यों में कई अन्य प्रतिकूल प्रभावों को प्रस्तुत करने का जोखिम उठाया गया है। इन विट्रो और इन विवो प्रयोगों से प्रकाश डाला गया। औसत घातक खुराक एल.डी50 पशु और प्रशासन की विधि पर दृढ़ता से निर्भर करता है और 59 मिलीग्राम/किग्रा (अंतःशिरा, खरगोश) के बीच भिन्न होता है और 5000 मिलीग्राम/किग्रा (टंगस्टन मेटल पाउडर, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, चूहे)। लोगों को कार्यस्थल में टंगस्टन में सांस लेने, इसे निगलने, त्वचा से संपर्क करने और आंखों के संपर्क में आने से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान (NIOSH) ने 5 mg/m की अनुशंसित जोखिम सीमा (REL) निर्धारित की है3 8 घंटे के कार्यदिवस से अधिक और 10 mg/m की अल्पावधि सीमा 3।

यह भी देखें

 * क्षेत्र उत्सर्जन बंदूक
 * टंगस्टन ऑक्साइड
 * रासायनिक तत्व नाम व्युत्पत्ति की सूची
 * रासायनिक तत्वों के नामकरण विवादों की सूची

इस पेज में लापता आंतरिक लिंक की सूची

 * परमाणु क्रमांक
 * धरती
 * सोना
 * प्रमुख
 * नाज़ुक
 * लोहा काटने की आरी
 * बायोमोलिक्यूल
 * ताँबा
 * लाइट बल्ब
 * वायुमण्डलीय दबाव
 * ताप विस्तार प्रसार गुणांक
 * धात्विक बंधन
 * विधुतीय प्रतिरोधकर्ता
 * शरीर केंद्रित घन
 * मिश्र धातु
 * आइसोटोप
 * बेकरेल (इकाई)
 * मेटा राज्य
 * ऑक्सीकरण अवस्था
 * ऋणायन
 * अंतर्संबंध (रसायन विज्ञान)
 * धातु क्लस्टर
 * oxyanion
 * बेमेल खनिज
 * इनगट
 * रासायनिक वाष्प निक्षेपन
 * पाउडर धातुकर्म
 * विद्युत कंडक्टर
 * वृतीय आरा
 * घर्षण
 * मरो (निर्माण)
 * खुदाई
 * जेवर
 * चीनी मिट्टी
 * लोहे के आवंटन
 * remanence
 * समाप्त यूरेनियम
 * घनी अक्रिय धातु विस्फोटक
 * चिकनाई
 * फ्लोरोसेंट लाइटिंग
 * नाभिकीय औषधि
 * रिंग फिंगर)
 * सोने की पट्टी
 * गर्म करने वाला तत्व
 * इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी
 * क्षेत्र उत्सर्जन बंदूक
 * फ्यूजन शक्ति
 * प्रोकैर्योसाइटों
 * केंचुआ
 * व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान

बाहरी संबंध

 * Properties, Photos, History, MSDS
 * CDC – NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
 * Tungsten at The Periodic Table of Videos (University of Nottingham)
 * Picture in the collection from Heinrich Pniok
 * Elementymology & Elements Multidict by Peter van der Krogt – Tungsten
 * International Tungsten Industry Association